SUR LE POINT DE SOLIDIFICATION, ETC. 



419 



recommandable de ne laisser se séparer que fort peu de cristaux mixtes, 

 à chaque température, d'une grande quantité de liquide. 



Quant à la relation entre les compositions de la masse en f usion 

 coexistante et des cristaux mixtes, on peut la formuler comme suit. 



La masse fondue offre en comparaison des cristaux mixtes une 'plus 

 grande teneur en celui des constituants, donc V addition abaisse la tempé- 

 rature de solidification. 



Cela est aisément visible dans la fig. 1, Y; ici la température de soli- 

 dification s'abaisse constamment, suivant que la teneur en A augmente 

 dans la masse en fusion, et cette dernière présente toujours une teneur 

 plus grande en A que les cristaux mixtes coexistants. 



Il résulte encore de ces circonstances que, par cristallisation frac- 

 tionnée répétée, les cristaux mixtes se rapprochent par leur composition 

 de plus en pins de B; cependant la séparation de A et B n'est jamais 

 complète, de même que Ton ne peut jamais par distillation fractionnée 

 obtenir l'un des constituants à l'état complètement pur. Il y a notam- 

 ment la plus grande analogie, chez les mélanges binaires, entre ce qui 

 se passe dans le système vapeur-liquide et clans le système liquide- 

 cristaux mixtes, à condition que l'on construise aussi pour le premier 

 système le diagramme concentration-température (sons tension con- 

 stante) 



La différence entre les deux courbes, et par conséquent aussi celle 

 entre la concentration des mélanges solide et liquide, dépendra des 

 cas particuliers. C'est ce qui s'est montré dans ces dernières années 



*) Jusqu'ici, le diagramme c p (à température constante), était le plus usité 

 dans le système vapeur-liquide. Ce diagramme se déduit très simplement par 

 l'application du critérium de stabilité, comme l'a fait dans le temps Konowa- 

 low. Le diagramme CT (sous tension constante) peut toutefois se déduire tout 

 aussi simplement (tant pour le système vapeur-liquide que pour le système liquide- 

 cristaux mixtes). Il suffit d'appliquer la règle que, s'il y a soustraction de cha- 

 leur, la transformation entre deux phases en équilibre stable ne peut s'accomplir 

 que de telle manière que la température, ou bien reste invariable, ou bien 

 s'abaisse. 



Si donc la courbe de solidification descend de B en A, il doit se former, 

 quand il y a perte de chaleur, aux dépens de la masse fondue, des cristaux 

 mixtes tels que la température de solidification s'abaisse, et que la masse devienne 

 donc plus riche en A. Il faut pour cela que les cristaux mixtes soient plus 

 riches en B que la masse fondue qui leur donne naissance. 



ARCHIVES NÉERLANDAISES, SERIE ET. T. ni. 28 



